— 40 — 



sono capaci di far presa con l'acqua e ne ammise pure l'esistenza nei cementi; 

 mentre Heldt (*) nello stesso anno oltre a confermare questo fatto, studiando 

 diversi silicati di calcio da lui preparati sinteticamente, riusciva a dimostrare 

 che soltanto il composto : 



3 Ca 0. 2 Si 0 3 

 fa presa con l'acqua trasformandosi in 



3 Si 0 2 . 5 Ca 0 + 5 H 2 0 



e ammise che questo fosse il composto attivo di tutte le malte idrauliche. 



" Le Chatelier ( 2 ) finalmente, studiando il comportamento al microscopio 

 polarizzatore dei tagli sottili di cemento Portland indurito, credette potervi 

 dimostrare l'esistenza dell'alluminato tricalcico di Fremy e del silicato di Heldt. 



« Ipotesi di altra natura frattanto sono state emesse e noi citeremo 

 brevemente che Knapp ( 3 ) ritenne che la presa delle malte idrauliche sia 

 dovuta all'azione simultanea di processi chimici e meccanici, rievocando una 

 antica idea di Cheuvreul che la presa fosse dovuta esclusivamente ad un 

 fenomeno di capillarità. Questa ipotesi fu però combattuta recentemente da 

 W. Ostwald ed E. Blank ( 4 ) con dati termochimici. 



« Con questi brevi cenni storici crediamo di aver potuto far rilevare 

 come coi metodi di analisi di cui finora disponiamo non si sia riuscito non 

 solo a risolvere, ma neanche a mettere un po' di luce nella quistione ; e con 

 le ricerche di sintesi nemmeno si abbia raggiunto tale scopo, poiché non si son 

 potuti isolare i composti contenuti nei cementi per identificarli con quelli 

 preparati per sintesi. 



« Desiderando quindi di coltivare anche noi questo campo sperimentale, 

 cercammo di investigare per ora un nuovo metodo di ricerca. 



« In questo primo lavoro ci proponemmo di definire quale azione spie- 

 gano sopra i cementi, sia prima che dopo la presa, l'acqua e l'anidride car- 

 bonica, i due agenti principali ai quali i cementi restano sottoposti in natura. 

 Per soddisfare le esigenze del nostro metodo, invece di soluzione di anidride 

 carbonica facemmo uso di quella di carbonato potassico. 



Parte sperimentale 



« Sottoponemmo nelle medesime condizioni quantità equivalenti dello 

 stesso cemento, sia prima della presa che dopo, all'azione di una soluzione 

 titolala di carbonato potassico. 



(i) Jour. fiir. pr. Ch. XCIV, 129, 202. 

 (*) Compt. Rend. 94, 867 ; 96, 715, 1056. 



( 3 ) Wagner, Jahresb. 1875. 734; 1876. 1114. 



( 4 ) Wagner, Jahresb. 1883. 639. 



